I.ii mim ii mimI Ki UKW . (fber die optischen Eigenschaften eiuigei Kristalle I 20] 



Die untersuchten Kristalle. 



Bei der Auswahl des verwendeten Materials warfen wir einer weit- 

 gehenden Beschränkung unterworfen. Einmal konnten für uns nui 

 solche Kristalle in Frage kommen, von welchen sich genügend großt 

 nach den kristallographischen Hauptrichtungen orientierte Planen her- 

 stellen ließen. Zweitens sollten zunächst nur solche Krislalle unter- 

 sucht werden, welche keine Dispersion der optischen Syn strieachsen 



/.erteil. Endlich war es unser Bestreben, in erster Linie Körper mit 



möglichst einfacher chemischer Zusammensetzung in den Kreis der Un- 

 tersuchung zu ziehen. 



Für die einachsigen Kristalle genügte, eine einzige, parallel der op- 

 tischen Achse geschnittene Platte, um die Untersuchung des Reflexions- 

 Vermögens für den ordentlichen und außerordentlichen Strahl zu er- 

 möglichen. Dagegen waren bei den zweiachsigen Kristallen mindestens 

 zwei in den Symmetrieebenen a b. a c oder b c geschnittene Platten er- 

 forderlich, um das Reflexionsvermögen der in den drei kristallographi- 

 schen Hauptrichtungen a.b. C schwingenden Strahlen ermitteln zu kön- 

 nen. Diese Bedingung war im allgemeinen erfüllt. Nur heiin Anhy- 

 drit und Anglesit mußten wir uns mit einer einzigen Platte begnügen. 

 Bei dem Baryt und Cölestin verfügten wir sogar aber 3 Platten, die 

 parallel den Richtungen ab.ac und bi geschnitten waren. 



Die von uns angewendeten Untersuchungsmethoden erforderten zur 

 vollen Ausnutzuni;- der Strahlungsintensität reflektierende Flächen von 

 5.5 X 5.5 cm Größe. Bei kleineren Platten mußte die < Iffnung der Strah- 

 lungskegel durcli eingesetzte Blenden beschränkt und somit die zur 

 Verfügung stehende Strahlungsintensität herabgesetzt werden, wodurch 

 die Genauigkeit der Messung beeinträchtigt wurde. Aus Quarz, Kalk- 

 spat, Apatit, Baryt, Cölestin und Aragonit war es nicht schwierig, 

 Platten von der gewünschten Größe in allen erforderliehen Richtun- 

 gen zu erhalten. Dagegen mußten die Platten aus Dolomit, Turmälin, 

 Anglesit, Anhydrit und Cerussit aus einzelnen Stücken mosaikartig zu- 

 sammengesetzt werden, wohei stets eine ebene (ilasplatte als Unter- 

 lage diente. Selbstverständlich mußte hierbei auf.den Parallelismus der 

 Orientierung der einzelnen Stücke strengstens geachtel werden. Diese 

 schwierige Aufgabe wurde von der Firma Dr. Steeg und Reuter in 

 Homburg in vortrefflicher Weise gelöst. Auch die Ebenheil der Planen 

 ließ nichts zu wünschen übrig, und die Fugen zwischen den einzelnen 

 Stücken, aus welchen eine Platte bestand, waren so schmal, daß ihret- 

 wegen hei der Bestimmung des Reflexionsvermögens nur eine geringe 

 Korrektion von etwa 1 Prozent angebracht werden mußte. 



